Dissoziation der Silikatschmelzen. 
1305 
Was jedoch die Beziehungen zwischen Leitvermögen und 
Viskosität anbelangt, so können wir kaum annehmen, daß die 
innere Reibung bei dem glasig-starren und im kristalHsierten 
Zustande sehr verschieden sein wird und können daraus 
folgern, daß die geänderte innere Reibung nicht allein die 
Ursache der Vergrößerung des Leitvermögens ist, sondern daß 
mit der Temperatur wirklich, wie auch bei Lösungen die Dis- 
soziation zunimmt. Dagegen tritt beim Übergang vom amorphen 
glasigen in den kristallisierten Zustand eine plötzliche Ver- 
ringerung des Leitvermögens ein, welche allerdings in der ver- 
schiedenen molekularen Anordnung begründet ist.^ 
Soweit mir bekannt, ist dies der erste P'all, der in dieser 
Hinsicht untersucht wurde, denn bei allen geschmolzenen 
Salzen, mit denen bisher experimentiert wurde, trat der Über- 
gang vom flüssigen Zustand in den kristallisierten oder umge- 
kehrt ein und hier war die innere Reibung sehr verschieden. 
In Wirklichkeit liegt der Sprung ohne Rücksicht auf Vis- 
kosität beim Übergang vom isotropen in den kristalli- 
sierten Zustand.^ 
Von Wichtigkeit ist es aber, wie aus den Untersuchungen 
bei Augit hervorgeht, zu konstatieren, daß dasselbe Silikat in 
flüssigem oder glasig-starrem und im kristallisiert-festen Zu- 
stande andere Leitfähigkeit hat. Der Übergang vom flüssigen 
in festen kristallisierten Zustand ist hier ein plötzlicher und fällt 
die Leitfähigkeit ganz bedeutend in der Nähe des Erstarrungs- 
punktes. 
Beim Übergang in den glasig-isotropen Zustand ändert 
sich beim Erstarren nichts und die Abnahme der Leitfähig- 
keit erfolgt überhaupt ganz allmählich. Hier ist der Einfluß der 
Viskosität gering. 
Auch bei derselben inneren Reibung und nahezu gleicher 
Härte ist die Leitfähigkeit bei beiden Zuständen sehr ver- 
schieden, da aber hier kaum eine Verschiedenheit des Dissozia- 
tionsgrades denkbar ist, so haben wir den Unterschied zwischen 
1 Vergl. die Literatur bei R. Lorenz, 1. c, IL 
2 Bezüglich des Leitvermögens amorpher und kristallisierter Elemente 
siehe: Tammann, Kristallisieren und Schmelzen; Streintz, Leitvermögen ge- 
preßter Pulver. 
